( «a4 ) 



» Nous avons imaginé un procédé nouveau pour lequel nous avons 

 réussi à obtenir de grandes quantités de glucinium cristallisé. L'observa- 

 tion que le fer ne fut pas attaqué par le chlorure de glucinium ou par le so- 

 dium nous a conduits à préparer le glucinium dans un vase de ce métal. 

 Dans un cylindre (') massif de fer doux on creusa un trou (-), qu'on pou- 

 vait fermer presque hermétiquement par une grosse vis de pression, et dans 

 ce creuset on introduisit ensuite des quantités convenables de chlorure et 

 de sodiinn débarrassé de son huile de naphte. Ensuite le creuset fut fermé 

 et chauffé au rouge dans un fourneau. 



» La réaction se fait complètement dans ces circonstances favorables. 

 L'opération terminée et le creuset refroidi, on trouve à la place du chloride 

 et du sodium une matière composée de sel marin et de glucinium. Après 

 le lavage de celte masse à l'eau, le métal réduit reste en paillettes brillantes 

 ou en dendrifes cristallisées ou quelquefois en petits globules. 



» Le glucinium ainsi préparé est un métal grisâtre, couleur d'acier 

 ou d'étain, et très-léger. Sa densité est égale à 1,901 à zéro C. Il est dur et 

 offre une grande tendance à cristalliser. Fondu eu globules, le métal se 

 casse sous le marteau ; il n'entre pas en fusion à la température où le sel 

 marin se volatilise facilement. Il n'éprouve aucune altération dans l'air. 

 Exposé à une température élevée dans un courant d'oxygène, il est 

 inaltérable au rouge. La vapeur de soufre est sans action sur lui. Dans la 

 flamme oxvdaute de la lampe, le métal se recouvre d'iuie couche d'oxyde 

 sans donner lieu à un phénomène d'ignition. Il n'agit sur l'eau ni à la 

 température ordinaire ni à chaud. L'acide chlorhydrique, l'acide sulfhy- 

 drique, ainsi que l'hydrate de potasse ou de soude, sont décomposés par 

 le glucinium; il se dégage de l'hydrogène très-vivement à chaud ; l'acide 

 azotique l'attaque plus lentement. Le métal donne ainsi un résidu fort petit 

 et insoluble qui consiste eu acide silicique. Il contient d'ailleurs un peu de 

 fer et de gluciue. 



» L'analyse du métal nous donne les résultats suivants : 



Acide silicique ''jDO 



Fer 2,08 



Gluciiif 9)99 



Glucinium 86,94 



1 00 , 00 



[ ' ) Diamètre, 70 iiiilliuieties. 



! > 



'-* Diamètre, 35 millimètres; piofomicur, 110 millimètres. 



